— 253 — 



« I cristalli sono trasparenti, senza colore e con debole splendore vitreo ; 

 « all'aria dopo poco tempo si appannano divenendo verdicci. Nell'aspetto si 

 « presentano generalmente ottaedrici per l'estensione prevalente delle facce 

 « o ed n ; raramente sono tabulari per la maggior estensione della base C. 



« Le sole facce o sono quelle cbe si mostrano ordinariamente piane e 

 « riflettono bene la luce; tutte le altre sono poco splendenti e danno al 

 « goniometro immagini in generale multiple ; la base poi si mostra quasi 

 « sempre come se fosse appannata e mostra al goniometro immagini poco 

 « distinte. Di moltissimi cristalli presi in esame, solo poche misure si sono 

 « potute ritenere come sicure per le suddette facce. 



« I cristalli raramente sono semplici ; ordinariamente sono geminati per 

 « penetrazione con la legge: piano di geminazione la faccia (307), o ciò che 

 « vale lo stesso, asse di rivoluzione lo spigolo delle faccie s ed s', cioè [703]. 

 « Nella flg. 2a è data la proiezione verticale di un geminato e nella fig. 2b 

 * la sua corrispondente proiezione orizzontale ; nella fig. 3 poi è rappresen- 

 « tato un altro geminato più semplice, ma poco frequente, e notevole per 

 « l'estensione maggiore della base C. 



« Le misure eseguite sui geminati hanno dato : 



Angoli 



Calcolati 



Medie 



Misurati 

 IS T . 1 Limiti 



111:111 



35° 48' 



36° 10' 



3 



36°09'— 36° 12' 



667 : 667 



32 12 



32 12 



3 



32 10 — 32 13 



001:001 



95 46 



96 11 



2 



96 10 — 96 12 



001:001 



84 14 



83 47 



1 





« I cristalli geminati poi sono talvolta anche uniti insieme in vario nu- 

 « mero e senza apparente legame scambievole. 



« Frattura vitrea. Sfaldatura secondo C poco distinta. 



« I cristalli non si prestano per lo studio ottico. 



« Dalla fig. 3 si scorge che i cristalli possono mostrarsi in forma di 

 « prismi quasi rettangolari, formati dalle facce (001), (001), terminati alle 

 « estremità da piramidi ad angoli rientranti composte dalle facce (111), (110), 

 « (111 ), ( HO) . Per questo aspetto i cristalli di fluossimolibdato mono-ammonico 

 * rassomigliano a quelli del corrispondente composto di niobio, scoperto dal Ma- 

 « rignac (Ann. Chini. Phys. [4], Vili, 1866, pag. 40), ancor essi sempre gemi- 

 li natie per i quali, a causa della loro cattiva conformazione, il dotto chimico di 

 « Ginevra dà una descrizione incompleta e misure insufficienti. Egli dà il 

 « valore dell'angolo A: a = E:e = 85° circa, mentre io trovo l'angolo 001 : 110 



